Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 183 
I, 
Platte a b n m 
Vz 0 (c = 4080) (r = 14510) (s = 15680) 
V, |t=0® 1560 |(v= 144%) |(w = 13550) 
Vs 0) 3650 14790 15280 
Vs 0 740 12770 14390 
Vs 0 — 1010 10700 15120 
Vz, 1) 1750 14590 13580 
Vo 0 — 610 14070 10640 
V 0 — 480 12610 13260 
Vv 0 — 3310 12080 11260 
Y 0 — 230 11130 16130 
Var 1) 1770 14990 13000 
Y; 1) 1950 13320 14750 
Vıs 0 — 1240 11970 13120 
Stücke V,, V,,, Vj3, V,,; entnommen sind (siehe Figur 40), weniger 
sicher sein könnte als die der beiden andern. 
Vergleicht man diese Zusammenstellung mit der Verteilung der 
Neumann’schen Linien in Figur 34, so findet man gar keinen Zu- 
sammenhang zwischen den Unregelmässigkeiten der Magnetisierungs- 
energie und ihnen heraus. Eine gewisse Übereinstimmung müsste 
z. B. bei den Platten V,, V,, V,, erkennbar sein, welche alle in 
der Gegend liegen, wo das Hauptsystem der Linien stark vorherrscht. 
Die Übereinstimmung des Unterschiedes in den beiden 2-zähligen 
Achsen für die übereinanderliegenden Platten V, und V,, scheint daher 
eher zufällig zu sein, besonders da die 4-zähligen Achsen wieder gar 
nicht stimmen. Von den vier übereinanderliegenden Platten V,,V,,V,,V, 
stimmen allerdings die Vorzeichen der Unterschiede in den 4-zähligen 
Achsen dreimal, ebenso in den 2-zähligen Achsen, doch ist das eine Mal 
das abweichende Stück V,, das andere Mal V,. Eine gewisse Überein- 
stimmung der Platten untereinander lässt sich ferner bei den 4-zähligen 
Achsen der Stücke V,, V,, V,, V, erkennen, wo II, durchwegs am 
kleinsten zu sein scheint für a, grösser für b und am grössten für c, 
doch zeigen sich in den Differenzen selbst sehr starke Unterschiede. — 
Auch die Stücke, die aus den gleichen Platten stammen, zeigen 
keine Übereinstimmung untereinander, so dass eine mögliche ungenaue 
Orientierung der ganzen Platten ebenfalls als Ursache der Unregel- 
mässigkeiten nicht in Betracht kommt. 
